58 F. Eiinie, Vergleichende üntersuchimgeii über die Methoden 



an den Enden der Probestücke gesorgt werden. Ein hydrau- 

 lischer Druck würde das am besten ermöglichen. Prof. Föppl ^ 

 hat sich zu dem Zwecke bereits eines Flüssigkeitspolsters 

 bedient. Es erscheint aber einfacher, an Stelle einer 

 Flüssigkeit vulkanisiertes Gummi , etwa von der Festigkeit 

 härteren Radiergummis , zu verwenden , das sich unter all- 

 seitigem Druck annähernd wie eine Flüssigkeit verhält. Bei 

 den betreffenden Versuchen wurde das Gummipolster durch 

 eine Messingkapsel abgedichtet und in ein Stahlgehäuse 

 eingeschlossen. Der Probekörper empfing den in der Presse 

 ausgeübten Druck durch die Messingkapsel hindurch vom 

 Gummi. Bei Belastung drängt sich das letztere in alle Un- 

 ebenheiten hinein und sorgt dadurch für eine gleichmäßige 

 Druckverteilung. 



In der Tat wurden unter Benutzung solcher Anordnung 

 recht gleichmäßige Ergebnisse bei Probekörpern verschiedener 

 Höhe bis zu einem sehr niedrigen Maße herab erzielt. Voraus- 

 setzung ist eine recht genaue Abdichtung, andernfalls strömt 

 das Gummi ähnlich wie eine Flüssigkeit, aber außen sofort 

 wieder erstarrend, aus der Apparatur heraus. 



Der Bruch stellte sich bei der in Rede stehenden Art 

 der Versuchsanordnung in anderer Art dar als beim Experiment 

 unter alleiniger Benutzung harter Druckplatten. Nach dem 

 Erscheinen der Systeme von Rißlinien, die anzeigten, daß 

 die Maximallast erreicht wurde, sprang nämlich stets nur eine 

 Scherbe vom Probestück ab, wie das die Fig. 9 auf Taf. VIII 

 zeigt. Da nach erfolgtem Scherbenbruch Gummi ausströmte, 

 war der Versuch natürlich hiermit zu Ende. 



Aus den zahlreich angestellten Experimenten sei die letzt- 

 erhaltene Reihe herausgegriffen. Sie betrifft eine andere 

 Marmorsorte als die, welche für die oben erwähnten Versuche 

 zwischen harten Platten benutzt wurde. Zur Kennzeichnung 

 dieser zweiten Marmorsorte sei auch ihre Würfelfestigkeit 

 = 1185 kg qcm angegeben. Die Zahlen sind Mittelwerte von 

 meist je 6 Versuchen. Der Durchmesser der verwandten 

 Marmorzylinder betrug 50 mm. 



^ Föppl, Druckversuche mit Wasserkissen. Mitteil, aus dem mech.- 

 techn. LalDor. der techu. Hochsch. München. Heft 28 p. 44. 1902. 



